METALtJfiJU DLL COfiUE EX ACONCAGUA. 
r o •) 
-I O’O 
escorias, no puecle ser obtenida sin perdida de cobre mas que pagando 
mui bien la babilidad del obrero.;? 
Es de admirar la intima relacion que tiene la escoria con la calidad 
del eje, i parece increible que pueda un fundidor diestro conocer la ri- 
queza del eje por la escoria que ve bogar solamente. — Sac-ando ejes 
bajos, toman las escorias un aspecto particular, que el ojo practico so- 
lamente puede reconocev, duran mucho tiempo sin enfriarse i su fu- 
sion es mui mala. Si el eje es mas subido, cambian las escorias de as- 
pecto, toman mayor fluidez i tardan menos en enfriarse, despues que 
se ha sacado del horno. Si seguimos el exaineu de las escorias, que pro- 
vienen de ejes mas i mas ricos en lei, llegamos a las que resultan del 
repaso del eje calcinado; estas salen mui fluidas, se enfrian inmediata- 
mente despues que salen del liorno, i se liace necesario tirarlas con un 
fierro para que no se derramen las que estan saliendo. Esta fluidez es 
debida a la mayor cantidad de protoxido de hierro que tiene lugar para 
combinarse con la silice en la escoria, lo cual no sucede con los ejes ba- 
jos por el exceso de azufre que hai en accion en el interior del horno ; 
obra tambien sobre el hierro, sulfurandolo i haciendolo pasar al estado 
de eje, que se reune con el que esta formado ; esta reaccion disminuye, 
por consiguiente, la cantidad de hierro para combinarse con la silice, i 
resulta de aqui la poca fluidez que poseen estas escorias. 
Entre las escorias que se producen, podremos dividirlas en tres 
clases i describirlas. La calidad de la escoria pende del metal que 
se funde i de la destreza que tiene el fundidor para preparar las car- 
gas ; asi, la que proviene de la mezcla de los metales de la Pata- 
giiita o Fortuna, ifsados en buenas proporciones con el metal de los 
Mantos, metales de color suave i escorias, es la que creo de mejor ca- 
lidad. Tiene color negro, lustre de vidrio, estructnra mui compacta, 
quebradiza, i en medio de la masa pequenas manchas blancas, cuyo 
diametro no pasa de una Knea; contiene reguharmente mui poca lei de 
cobre, i demora mui poco tiempo su fusion. 
La segunda clase de escoria es tambien mui buena; resulta de fun- 
dir metales de color, cuyos criaderos son mui suaves (basicos), coino 
los de la Poza, Pleito, Riscos, etc., etc.; tiene color negro mate, sin lus- 
tre, estructura granuda muifina; mirandola al sol, refleja sus rayos to- 
mando un brillo tornasolado i en unas pequenas cavidades que se for- 
man en su masa, se llenan de una reunion de cristales, como en las po- 
das, de color negro o verde mui oscuro, que parecen ser de pyroxena ; su 
lei tambien es mui corta, i p §-. 
La otra clase de escorias que he observado, proviene de la mala dis- 
posicion de las cargas, encontrandose en el las una proporcion mui no- 
table de silice, de modo que hace que su fusion sea mui demorosa. Es 
la peor clase, porque nunca se funde bien, sale jfaieralmente con mu- 
5 
